104 
P. Dahms. 
Harz aus. Besonders wo eine schlaubige Struktur, dann aber auch, 
wo irgend eine andere Neigung zur Rißbildung vorliegt, treten 
eigentümliche Sprünge auf, die in dem etwas erweichten Material 
eigentümliche Form annehmen. Daß es sich hier um Druckkräfte 
von Gasen handelt, ergibt sich aus dem Umstande, daß dicht unter 
der Oberfläche statt der Sprünge kleine Bläschen entstehen, welche 
den geringen Widerstand nach außen hin abdrängen und bei polierten 
Flächen kleine Emporwölbungen bilden (6, p. 44). 
Diese Spannungserscheinungen treten in verstärktem Maße 
bei erhöhter Temperatur auf, besonders bei dem Prozeß des sog. 
Klarierens. Wird er auf trockenem Wege durch bloßes Erwärmen 
vorgenommen, so finden die Verwitterungsvorgänge in erhöhtem 
Maße statt wie bei gewöhnlicher Temperatur. Man hat deshalb 
verschiedene Maßregeln ergriffen, den allzu lebhaften Verlauf dabei 
einzuschränken (4, p. 9) und das erhaltene Kunstprodukt durch nach- 
trägliche Behandlung „schmeidiger“ zu machen (4, p, 18). Bei 
dem Klarieren auf nassem Wege dringt das warme Öl langsam in 
den Stein ein und löst einen Teil der leicht schmelzbaren Bestand- 
teile heraus. Die ungeklärten Partien ziehen sich bei dem Vorgang 
scheinbar immer mehr ins Innere zurück; dabei entstehen so hohe 
Spannungen, daß bei dem Durchbohren das Stück gewaltsam in 
lauter Trümmer zerfällt, etwa nach Art eines Bologneser Fläsch- 
chens (1, p. 98). 
Alle diese Spannungserscheinungen bieten Veranlassung für das 
Auftreten von polarisiertem Licht. Wo die Bildung von Sprüngen 
oder gelegentliches Zuwandern von Bestandteilen des Bernstein- 
harzes stattfindet, hört der Spannungszustand für kurze Zeit ganz 
oder teilweise auf. Im allgemeinen kann man wohl sagen, 
daß das Auftreten von polarisiertem Licht im Bern- 
stein die Regel, sein Fehlen d i e A u s n a h m e bildet. 
Deshalb kann man von seinem Vorhandensein nicht 
auf ein früheres Auftreten von äußeren Druckkräften 
schließen. 
Durch Spannuugsunterschiede in der Bernsteinmasse kommt es 
zur Bildung von Sprüngen. Werden die Unterschiede jäh herbei- 
geführt, so treten sie in Formen auf, wie sie erhitztes Glas zeigt, 
das man schnell abkühlt. Erhitzt man z. B. ein Stück Bernstein 
in Wasser bis auf 100“C und wirft es dann in kaltes, so entstehen 
scharf umgrenzte Sprünge; anders verläuft die Bildung, wenn die 
Spannungen verhältnismäßig langsam auftreten und wirken, wenn 
z. B. die Temperatur ganz langsam ansteigt oder die Verwitterungs- 
vorgänge im Laufe längerer Zeit verändernd andauern, ln den letz- 
teren Fällen spielen die leicht schmelzbaren Bestandteile des fossilen 
Harzes eine vermittelnde Rolle, sie setzen der Trennung der Sub- 
stanz einen gewissen Widerstand dadurch entgegen, daß sie die 
entstehende Kluftbildung auszuheilen suchen. Dieses Bestreben 
